## STUDI TENTANG MUTU BATAKO YANG ADA DI PASARAN WILAYAH JAKARTA TIMUR TERHADAP SNI 03-0349-1989
Munawaroh, Ir. Erna Septiandini, MT, Dra. Nira Nasution, M.Pd

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  mutu  suatu  bahan  bangunan  yaitu Batako.  Banyaknya  batako  yang  bersedar  di  pasaran  dan  tidak  adanya  kontrol terhadap kualitas/mutu batako oleh produsen, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan  Batako  tidak  memenuhi  standar  (SNI  03-0349-1989).  Dalam penelitian ini ada 9 kelompok Batako yang diambil langsung dari pabrik/produsen Batako, dengan pertimbangan bahwa 9 kelompok tersebut dapat mewakili wilayah tertentu.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen  dan deskriptif.  Sebagai  acuan  yang  berlaku  di  Indonesia  menggunakan  Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-0349-1989.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilaksanakan,  ternyata  batako  yang  diuji  tidak memenuhi  syarat  mutu  SNI  03-0349-1989.  Pada  pengujian  sifat  tampak  masih banyak contoh batako  yang  bidang permukaannya cacat,  rusuk-rusuknya tidak siku  satu  terhadap  yang  lainnya,  sudut  rusuknya  mudah  dirapihkan  dengan kekuatan  jari  tangan  sementara  persyaratan  pada  sifat  tampak  dalam  SNI  03- 0349-1989  adalah  bidang  permukaan  batako  tidak  boleh  cacat,  rusuk-rusuk batako  siku  satu  terhadap  yang  lainnya,  sudut  rusuk  batako  tidak  mudah dirapihkan dengan kekuatan jari tangan.
Hasil pengujian sifat tampak kelompok  A, B, C, E, F, I memenuhi SNI 03-0349- 1989,  sedangkan  kelompok  D,  G,  H  tidak  memenuhi  memenuhi  SNI  03-0349- 1989. Pada pengujian ukuran ternyata kelompok A, B, C, D, E, F, H, dan I untuk ukuran panjang, lebar, dan tebalnya tidak memenuhi toleransi SNI 03-0349-1989 yaitu  untuk  panjangnya  minimum  38,5  cm  dan  maksimum  39,5  cm;  lebarnya minimum  18,5  cm  dan  maksimum  19,3  cm;  tebalnya  minimum  9,8  cm  dan maksimum  10,2  cm.  Hanya  kelompok  G  yang  ukuran  panjangnya  memenuhi toleransi    yaitu  39,1  cm,  sedangkan  lebar  dan  tebalnya  tidak  memenuhi.  Pada pengujian tebal dinding sekatan lubang semua contoh batako memenuhi SNI 03- 0349-1989.  Pada  pengujian  kuat  tekan  semua  kelompok  tidak  memenuhi  nilai minimum  SNI  03-0349-1989  yaitu  20  kg/cm2.  Pada  pengujian  penyerapan  air semua  kelompok  memenuhi  SNI  03-0349-1989  yaitu  maksimum  25  %  (tingkat mutu I).

## PENDAHULUAN
Seiring  pertambahan  jumlah  penduduk  di  Indonesia  yang  semakin  pesat  maka    program pembangunan  fisik    seperti  perumahan  dan  sarana  prasarana  juga  meningkat.  Seperti  yang terjadi di kota Jakarta saat ini banyak didirikan gedung-gedung  perkantoran, apartemen, mall, rumah susun dengan program pembangunan 1000 tower, komplek perumahan mewah sampai komplek perumahan sederhana.
Dengan adanya pembangunan fisik yang meningkat maka kebutuhan bahan bangunan menjadi meningkat,  sehingga  memberikan  kesempatan  kepada  para  produsen  menciptakan  berbagai jenis  bahan bangunan dengan berbagai macam tipe, bentuk, kualitas, dan harga.  Misalnya saja bahan bangunan untuk dinding atau pemisah ruangan ada berbagai macam pilihan  seperti batu bata, batako, hebel, dan dinding panel.
Untuk  elemen  dinding  selain  bata  merah,  batako  merupakan  bahan  bangunan  yang  biasa digunakan  untuk  pasangan  dinding.  Karena  batako  memiliki  kelebihan  yaitu  pemasangannya relatif cepat dan harganya relatif  murah, sehingga dapat mengurangi biaya dan mempercepat waktu  penyelesaian  pembangunan.  Dengan  meningkatnya  pembangunan  sarana  fisik  seperti gedung-gedung  perkantoran,  mall,  aparteman,  rumah  susun  dan  harganya  yang  relatif  murah sehingga terjangkau oleh masyarakat maka permintaan pasokan batako semakin meningkat.
Seiring meningkatnya permintaan batako, usaha batako kini semakin menjamur sehingga antar produsen bersaing untuk menjual dengan harga yang murah, apakah hal ini tidak mempengaruhi kualitas  batako  ?  Selain  itu  permintaan  pasokan  batako  yang  besar  menyebabkan  produsen memproduksi  batako  dalam  jumlah  yang  besar.  Berdasarkan  wawancara  peneliti  disalah  satu tempat  produksi  batako,  untuk  mengejar  target  dan  memenuhi  pasokan  batako  di  pasaran dalam  waktu  satu  hari  harus  menghasilkan  kurang  lebih  6000  batako  dengan  menggunakan empat mesin press.
Meskipun produsen harus memproduksi  batako dalam jumlah yang besar  karena banyaknya permintaan batako di pasaran, tetapi  kualitas mutu batako yang diproduksi harus tetap dijaga agar  memenuhi  standar.  Karena  salah  satu  faktor  yang  menentukan  kualitas  suatu  bangunan
adalah kualitas atau mutu bahan pembentuknya dalam hal ini adalah bahan bangunan batako. Namun  sering  dijumpai  di  lapangan  ada  batako  yang    permukaannya  cacat  atau  retak-retak, rusuk-rusuknya  tidak  tajam  karena  mengalami  kerusakan,  mudah  hancur,  dan  jika  dipegang butiran-butiran  penyusun  batako  mudah  terlepas.  Hal  ini  menunjukkan    mutu  batako  yang  di produksi belum memenuhi standar.
Hasil produksi batako  sebelum dipasarkan harus menjalani pengujian untuk mengontrol kualitas atau  mutu  batako.  Dalam  hal  ini    Badan  Standardisasi  Nasional  (BSN)  telah  mengeluarkan standar  yang  membahas  tentang  syarat  mutu  dan  cara  pengujian  mutu  batako  yaitu  SNI  03- 0349-1989. Syarat mutu batako meliputi pandangan luar, ukuran dan toleransi, kuat tekan dan penyerapan air.  Dengan adanya SNI tersebut apakah mutu batako yang ada di pasaran sudah memenuhi standar yang tertera di SNI 03-0349-1989?.
Berdasarkan  hal  tersebut,    maka  batako  yang  ada  di  pasaran  dianalisis  dan  diuji  mutunya. Contoh  batako  yang  diuji  diambil  dari  pabrik/produsen  batako  yang  mendistribusikan  hasil produksinya  ke toko-toko material yang ada di wilayah Jakarta Timur. Pengujian batako  meliputi pandangan luar (sifat tampak), ukuran dan toleransi, kuat tekan dan penyerapan air.
Dengan  memperhatikan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  diidentifikasi  masalah-masalah yang ada sebagai berikut :
1. Apakah batako yang ada di pasaran wilayah Jakarta Timur memenuhi syarat  SNI 03- 0349-1989?
2. Bagaimana hasil analisis mutu batako terhadap SNI 03-0349-1989?
3. Berapa persenkah penyimpangan mutu batako terhadap SNI 03-0349-1989 jika terjadi penyimpangan ?
4. Apakah SNI 03-0349-1989 menjadi acuan dalam proses pembuatan batako?
Pembatasan masalah dari penelitian ini adalah :
1. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah batako berlobang.
2. Batako yang diambil untuk diuji berasal dari pabrik batako yang mendistribusikan hasil produksinya ke toko-toko material yang ada di wilayah Jakarta Timur.
3. Standar acuan yang digunakan adalah SNI 03-0349-1989.

## METODA

## Pengertian Batako
Menurut  Supribadi  (1987)  batako  dapat  dikatakan  semacam  batu  cetak  yang  terbuat  dari campuran tras tambah kapur dan air atau dapat juga dibuat dengan campuran semen tambah kapur  tambah  pasir  dan  ditambah  air,  yang  dalam  keadaan  lekat  dicetak  menjadi  balok-balok dengan ukuran tertentu, dimana proses pengerasannya tanpa melalui pembakaran. Pengertian batako  menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-0349-1989. Bata beton adalah suatu jenis unsur  bangunan  yang  dibuat  dari  bahan  utama  semen  portland,  air  dan  agregat  yang dipergunakan untuk pasangan dinding.

## Syarat Mutu Batako (SNI 03-0349-1989)

## 1. Pandangan Luar (sifat tampak)
Bidang permukaannya harus tidak cacat. Bentuk permukaan lain yang didesain diperbolehkan. Rusuk-rusuknya  siku  satu  terhadap  yang  lain,  dan  sudut  rusuknya  tidak  mudah  dirapihkan dengan kekuatan jari tangan.

## 2. Ukuran dan Toleransi
Ukuran batako harus sesuai dengan tabel 1
Tabel.1 Ukuran Batako menurut SNI 03-0349-1989
Jenis Ukuran (mm) Tebal dinding sekatan lobang minimum Pajang Lebar Tebal Luar Dalam Pejal Berlobang Kecil Besar 390 + 3 5 390 + 3 5 390 + 3 5 90 ± 2 190 + 3 5 190 + 3
5
100 ± 2
100 ± 2 200 ± 2 - 20
25
- 15 20
Sumber : SNI 03-0349-1989, Badan Standardisasi Nasional

## 1. Syarat Fisis (kuat tekan dan penyerapan air)
Batako harus memenuhi syarat-syarat fisis sesuai dengan tabel 2.
Tabel.2  Syarat-syarat fisis batako menurut SNI 03-0349-1989
Syarat fisis Satuan Tingkat mutu batako pejal Tingkat mutu batako berlobang I II III IV I II III IV
1. Kuat tekan bruto 
rata-rata minimum
2. Kuat tekan bruto masing-masing benda uji
3. Penyerapan air rata- rata, maksimum kg/cm 2 kg/cm 2 % 100 90 25
70 65
35
40 35
-
25 21
-
70
65 25 50 45 35
35 30
-
20 17
-
 Kuat  tekan  bruto  adalah  beban  tekan  keseluruhan  pada  waktu  benda  coba  pecah,  dibagi  dengan  luas ukuran nyata dari bata termasuk luas lubang serta cekungan tepi.
Batako adalah suatu jenis unsur bangunan yang dibuat dari bahan utama semen portland, air dan  agregat  yang  dipergunakan  untuk  pasangan  dinding.  Batako  termasuk  batu  buatan  yang tidak di bakar, kekerasannya tergantung dari kualitas bahan susun, perbandingan campuran dan kemampatannya  pada  proses  pencetakannya.  Selain  batu  bata,  batako  merupakan  bahan bangunan yang biasa digunakan untuk pasangan dinding, karena batako mempunyai kelebihan yaitu harganya relatif lebih murah dan pemasangannya lebih cepat.
Usaha batako kini  semakin menjamur sehingga antar produsen bersaing untuk menjual dengan harga yang murah. Hal ini akan mempengaruhi kualitas mutu batako. Kualitas atau mutu batako yang  beredar  di  pasaran  harus  tetap  diperhatikan  agar  memenuhi  standar.  Karena  salah  satu faktor  yang  menentukan  kualitas  suatu  bangunan  adalah  kualitas  atau  mutu  bahan pembentuknya  dalam  hal  ini  adalah  bahan  bangunan  batako.    Hasil  produksi  batako  sebelum dipasarkan  harus  menjalani  pengujian  mutu  sesuai  standar  yaitu  SNI  03-0349-1989  yang meliputi : (a) Pengujian pandangan luar atau tampak luar (b) ukuran dan toleransi (c) Pengujian kuat  tekan  (d)  pengujian  daya  serap.  Sering  dijumpai  di  pasaran  ada    batako  yang  tidak memenuhi standar. Hal ini dapat diamati dari tampak luarnya yaitu bidang permukaannya cacat atau retak-retak, rusuk-rusuknya tidak tajam karena mengalami kerusakan, mudah hancur, dan jika  dipegang  butiran-butiran  penyusun  batako  mudah  terlepas.  Produksi  batako  sebelum dipasarkan tidak dilakukan pengecekan mutu batako oleh produsen/pelaku usaha yang mengacu pada SNI. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan tentang syarat mutu batako sesuai SNI dan
tidak adanya peralatan pengujian yang memadai karena produksi batako didominasi oleh industri kecil.
Dari  kerangka  berpikir  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis  sebagai  berikut  :  Batako berlobang yang beredar di pasaran wilayah Jakarta Timur  memenuhi syarat mutu  SNI 03-0349- 1989.
Syarat SNI 03-0349-1989 di atas meliputi :
1. Pandangan luar batako (sifat tampak).
2. Ukuran dan toleransi.
3. Kuat tekan.
4. Penyerapan air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  terhadap  benda  uji  batako  yang  beredar  di wilayah  Jakarta  Timur,  yaitu  penelitian  dilakukan  mulai  dari  pandangan  luar  (sifat  tampak), ukuran  dan  toleransi,  kuat  tekan  dan  penyerapan  air  yang  sesuai  dengan  SNI  03-0349-1989 maka dapat dideskriptifkan sebagai berikut:

## Deskripsi Data

## Persiapan Benda Uji
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  batako  yang  beredar  di  pasaran  wilayah Jakarta  Timur,  Benda  uji  diambil  langsung  dari  pabrik/produsen  batako  yang  mendistribusikan hasil produksinya ke toko-toko material yang ada di kecamatan-kecamatan Jakarta Timur,

## Hasil Survey Lapangan
Berdasarkan hasil Survey lapangan yang dilakukan pada bulan November 2010-Juni 2010, maka terdapat 9 pabrik/produsen batako yang mensuplay hasil produksinya ke toko-toko material yang ada  di  kecamatan-kecamatan  di  wilayah  Jakarta  Timur,  Sampel  yang  diambil  akan  diuji kesesuaiannya terhadap SNI 03-0349-1989, Dari masing-masing kelompok/tiap produsen batako diambil 15 benda uji, Jadi benda uji  keseluruhannya ada 135  buah,

## Tabel 3 Hasil Survey Pabrik Batako
No Nama Pabrik Batako Alamat Pabrik Batako Kecamatan-Kecamatan di Jakarta Timur 1 PT, Lima Benua Multindo Jl,  Mangun  Jaya  Tambun- Bekasi Matraman 2 Kokoh Block Jaya Kp, Kebon Jajelan Bekasi Duren Sawit 3 PT, Hardy Jl,  Raya  Kebalen,  Babelan- Bekasi Makasar 4 PT,  Cipta  Sejahtera Nusantara Jl  Raya  Kebalen  No,11, Babelan-Bekasi Jatinegara 5 PD, Langgeng Jl, Raya Perjuangan, Bekasi Ciracas 6 Utama Jaya Jl,  Raya  Pasar  Rebo  No,56, Jaka Setia-Bekasi Kramatjati, Pasar rebo 7 HRS Jl,  Raya  Kodau  Jatimekar, Jatiasih-Bekasi Cakung 8 Cendana Timber Jalan  Raya  Jatiwarna  No,  10 Pondok Gede Bekasi Cipayung 9 PD, Mandiri Sukses Jl,  Teluk  Pucung  Kec,  Bekasi Utara Pulogadung Pengujian Mutu Batako Tabel 4. Tabel Sampel Benda Uji No Kelompok Kecamatan-kecamatan di Jakarta Timur Jumlah sampel tiap kelompok 1, A Matraman 10 2, B Duren Sawit 10 3, C Makasar 10 4, D Jatinegara 10 5, E Ciracas 10 6, F Kramat Jati, Pasar rebo 10 7, G Cakung 10 8, H Cipayung 10 9, I Pulogadung 10 Total Jumlah Sampel 90
Setelah menentukan sampel, maka peneliti segera melakukan pengambilan benda uji, Setelah benda  uji  siap,  dilakukan  pengujian  yang  meliputi  pandangan  luar,  ukuran  dan  toleransi,  kuat tekan dan penyerapan air, Sebelum di uji masing-masing sampel diberi tanda dengan ketentuan untuk  mewakili  asal  pabrik  dan  wilayah    menggunakan  simbol  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  dan  I, Seperti yang disajikan dalam Tabel 4

## Hasil Pengujian
Hasil  pengujian disajikan dalam bentuk tabel berikut :
Hasil Uji Pandangan Luar (Sifat Tampak)
Tabel 5  Hasil Pengujian sifat Tampak ( Permukaan Batako Tidak boleh cacat)
1 2 3 4 5 A Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Lulus Uji B Cacat Cacat Tidak Cacat Tidak Cacat Tidak Cacat Lulus Uji C Tidak Cacat Tidak Cacat Cacat Cacat Tidak Cacat Lulus Uji D Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Cacat Cacat Lulus Uji E Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Tidak Cacat Lulus Uji F Cacat Tidak Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Lulus Uji G Cacat Cacat Cacat Cacat Cacat Tidak Lulus Uji H Cacat Tidak Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Lulus Uji I Tidak Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat Cacat Lulus Uji Kelompok Benda Uji Sampel  Benda UJi keterangan
Tabel 6  Hasil Pengujian Sifat Tampak (Rusuk-rusuk  batako siku satu terhadap yang lainnya)
1 2 3 4 5 A Siku Siku Siku Siku Siku Lulus Uji B Siku Siku Siku Siku Siku Lulus Uji C Siku Siku Siku Siku Siku Lulus Uji D Tidak siku Siku Siku Tidak siku Siku Lulus Uji E siku Tidak siku Siku Siku Siku Lulus Uji F Tidak siku Tidak siku Tidak siku siku Tidak siku Lulus Uji G Tidak siku siku Tidak siku Tidak siku siku Lulus Uji H Tidak siku Tidak siku siku siku siku Lulus Uji I siku Tidak siku Tidak siku siku Tidak siku Lulus Uji Kelompok Benda Uji
Sampel Benda UJi
Keterangan
Tabel 7  Hasil Pengujian Sifat Tampak (sudut rusuk batako yang tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari tangan)
A Tidak Mudah Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Lulus Uji B Tidak Mudah Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Lulus Uji C Tidak Mudah Tidak Mudah Mudah Mudah Tidak Mudah Lulus Uji D Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Tidak Lulus Uji E Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Lulus Uji F Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Tidak Mudah Lulus Uji G Mudah Mudah Tidak Mudah Mudah Tidak Mudah Lulus Uji H Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Tidak Lulus Uji I Tidak Mudah Tidak Mudah Mudah Mudah Mudah Lulus Uji
Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Volume VI - No.1  - Januari 2011

## 4.2.1. Hasil Uji Ukuran Dan Toleransi

## 1. Hasil Uji Ukuran dan Toleransi
Tabel 4,6 Kesesuaian dan Persentase (%) Penyimpangan Ukuran Rata-rata Tiap Kelompok Terhadap SNI
Kelompok benda uji Rata- rata panjang (cm) Kesesuaian panjang batako terhadap SNI Persentase (%) penyimpang an panjang (cm) Rata- rata lebar (cm) Kesesuaian lebar batako terhadap SNI Persentase (%) penyimpangan lebar Rata- rata tebal (cm) Kesesuaian tebal batako terhadap SNI Persentase (%) penyimpangan tebal A 38,10 Tidak memenuhi 1,04 17,21 Tidak memenuhi 6,97 7,88 Tidak memenuhi 19,59 B 37,61 Tidak memenuhi 2,31 17,43 Tidak memenuhi 5,78 7,69 Tidak memenuhi 21,53 C 37,33 Tidak memenuhi 3,04 17,77 Tidak memenuhi 3,95 7,31 Tidak memenuhi 25,41 D 37,37 Tidak memenuhi 3,04 17,80 Tidak memenuhi 3,78 7,92 Tidak memenuhi 19,18 E 38,09 Tidak memenuhi 1,06 17,60 Tidak memenuhi 4,86 7,94 Tidak memenuhi 18,98 F 37,15 Tidak memenuhi 3,51 15,34 Tidak memenuhi 17,08 7,54 Tidak memenuhi 23,06 G 39,10 Memenuhi 0,00 14,96 Tidak memenuhi 19,14 9,16 Tidak memenuhi 6,53 H 38,06 Tidak memenuhi 1,14 17,23 Tidak memenuhi 6,86 7,92 Tidak memenuhi 19,18 I 37,15 Tidak 3,51 16,21 Tidak 12,38 7,58 Tidak 22,65
memenuhi memenuhi memenuhi

## Hasil Uji Tebal Dinding Sekatan Lobang
Tabel  9  Nilai  Rata-rata  dan  Kesesuaian  Tebal  Dinding  Sekatan  Lobang  Tiap  Kelompok Terhadap SN1
Kelompok benda uji Tebal dinding sekatan lobang luar (cm) Kesesuaian tebal dinding sekatan lobang luar terhadap SNI Tebal dinding sekatan lobang dalam (cm) Kesesuaian tebal dinding sekatan lobang dalam terhadap SNI A 2,1 Memenuhi 2,7 Memenuhi B 2,2 Memenuhi 2,5 Memenuhi C 2,2 Memenuhi 2,6 Memenuhi D 2,2 Memenuhi 2,7 Memenuhi E 2,3 Memenuhi 2,2 Memenuhi F 2,2 Memenuhi 2,3 Memenuhi G 2,4 Memenuhi 2,7 Memenuhi H 2,3 Memenuhi 2,8 Memenuhi I 2,2 Memenuhi 2,7 Memenuhi SNI Minimum 20 mm (2 cm) Minimum 15 mm (1,5 cm )

## Hasil Pengujian Jenis Batako
Hasil Uji Luas Lubang Batako
Tabel 10. Persentase (%) Luas Lubang Batako
Kelompok Benda Uji Sampel Benda UJi (%) 1 2 3 4 5 A 37,52 38,32 37,34 37,60 37,25 B 38,89 38,75 38,59 38,17 38,46 C 33,24 33,03 32,28 32,21 33,56 D 33,28 34,28 33,23 33,52 34,58 E 35,43 35,97 34,99 35,91 35,46 F 32,48 30,91 30,88 32,89 32,40 G 29,72 29,96 29,82 29,29 29,95 H 31,59 32,03 32,00 31,73 31,06 I 33,09 32,66 33,40 33,53 33,82

## Hasil Uji Volume Lubang Batako
Tabel 11 Persentase  (%) Volume Lubang Batako
Kelompok Benda Uji Sampel  Benda UJi (%) 1 2 3 A 35,01 35,26 33,90 B 33,89 34,14 32,87 C 29,62 28,09 29,34 D 28,72 28,35 29,05 E 28,36 29,46 28,30 F 31,50 30,87 30,99 G 25,45 25,89 26,41 H 27,62 27,99 27,31 I 31,50 31,55 32,53

## Hasil Uji Kuat Tekan
Tabel 12 Nilai Rata-rata Kuat Tekan Batako dan Persentase (%) Penyimpangan Terhadap SNI
4.2.2. H a s i l U j i P
Kelompok benda uji
Nilai kuat tekan rata- rata dari 5 buah benda uji (kg/cm 2 ) Kesesuaian nilai kuat tekan terhadap SNI Persentase (%) Penyimpangan nilai kuat tekan A 5,76 Tidak memenuhi 71,22 B 7,53 Tidak memenuhi 62,34 C 10,48 Tidak memenuhi 47,60 D 3,36 Tidak memenuhi 83,22 E 11,08 Tidak memenuhi 44,58 F 11,28 Tidak memenuhi 43,58 G 9,06 Tidak memenuhi 54,68 H 3,54 Tidak memenuhi 82,29 I 4,89 Tidak memenuhi 75,53 SNI Nilai kuat  tekan rata-rata min 20 kg/cm 2

## Penyerapan Air
Tabel 13  Nilai Rata-rata Penyerapan Air Tiap Kelompok
Kelompok benda uji Penyerapan air rata-rata (%) A 15,04 B 13,00 C 15,88 D 16,47 E 12,72 F 14,27 G 13,78 H 20,76 I 12,32

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan  bahwa :
1. Berdasarkan  SNI  03-0349-1989,    syarat  mutu  batako    pada  pandangan  luar  (sifat tampak) adalah bidang permukaan batako tidak boleh cacat, rusuk-rusuknya siku satu terhadap  yang  lain,  dan  sudut  rusuknya  tidak  mudah  dirapihkan  dengan  kekuatan  jari tangan. Hasil analisis Dari ketiga pengujian sifat tampak tersebut disimpulkan kelompok A,  B,  C,  E,  F,  I  memenuhi  SNI  03-0349-1989,  sedangkan  kelompok  D,  G,  H  tidak memenuhi  memenuhi SNI 03-0349-1989.
2. Berdasarkan tabel ukuran SNI 03-0349-1989 hasil analisa ukuran dan toleransi, maka kelompok  A,  B,  C,  D,  E,  F,  H,  I  untuk  ukuran  panjang,  lebar,  dan  tebalnya  tidak memenuhi ukuran dan toleransi.  Kelompok G untuk panjangnya memenuhi ukuran dan toleransi  SNI  03-0349-1989,  sedangkan  untuk  ukuran  lebar  dan  tebalnya  tidak memenuhi toleransi.
3. Hasil analisa uji definisi, kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I memenuhi persyaratan bata beton berlubang. Karena hasil uji luas penampang lubang  kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I lebih dari 25 % luas penampang bata  dan volume lubang lebih dari 25 % volume bata  seluruhnya.  Sesuai  dengan  definisi  bata  beton  berlubang  menurut  SNI  03-0349-
1989  yaitu  bata  beton  berlubang  adalah  bata  yang  memiliki  luas  penampang  lubang lebih  dari  25  %  luas  penampang  batanya  dan  volume  lubang  lebih  dari  25  %  volume bata seluruhnya.
4. Hasil analisa untuk kuat tekan rata-rata semua kelompok benda uji tidak memenuhi kuat tekan minimal yang ditetapkan SNI 03-0349-1989 yaitu 20 kg/cm2.
5. Berdasarkan  tabel  syarat-syarat  fisis  SNI  03-0349-1989,  hasil  analisa  penyerapan  air, semua kelompok benda uji masuk ke dalam tingkat mutu I (kurang dari 25%).